Controlled permeability formwork
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவக்கூடிய படிவம் (சிபிஎஃப்) என்பது வார்ப்பு செயல்பாட்டின் போது மேற்பரப்பு கான்கிரீட்டின் ஆயுளை கணிசமாக மேம்படுத்துவதாக நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பாகும். கான்கிரீட் மூடுபனி மண்டலத்தில் மரம் அல்லது எஃகுக்கு எதிராக போடப்படும் அனைத்து கான்கிரீட்களும் குறைந்த சிமெண்ட் உள்ளடக்கம் மற்றும் அதிகரித்த நீர்/சிமெண்ட் விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளன (அதாவது. வலுவூட்டலுக்கு அப்பால் அமைந்துள்ள கான்கிரீட்டுடன் ஒப்பிடும்போது குறைவான அடர்த்தி மற்றும் அதிக நுண்ணிய). எந்தவொரு கட்டமைப்பு உறுப்பின் மையப்பகுதிக்குள்ளும் மேட்ரிக்ஸ் பொதுவாக அடர்த்தியானது மற்றும் கான்கிரீட் சுருக்கத்தின் நேரடி விளைவாக மேற்பரப்புடன் ஒப்பிடும்போது சிறந்த தரமானது. இந்த சுருக்க செயல்முறை கவர் மண்டலத்திற்குள் அதிகப்படியான கலவையான காற்று மற்றும் தண்ணீரை உருவான மேற்பரப்புகளை நோக்கி செலுத்துகிறது. வழக்கமான மரம் அல்லது எஃகு ஃபார்ம்வொர்க் ஊடுருவ முடியாதது என்பதால், கான்கிரீட்/ஃபார்ம்வொர்க் இடைமுகத்தை எட்டும்போது கலவையில் இடம்பெயர்வு நிறுத்தப்படுகிறது. பார்வைக்கு, இது அனைத்து கான்கிரீட் மேற்பரப்புகளிலும் ஃபார்ம்வொர்க் அகற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து ப்ளோஹோல்கள் இருப்பதன் மூலம் கவனிக்கப்படலாம். இது ஒரு சிக்கல், ஏனெனில் கார்பனேற்றம், குளோரைடுகள், உறைபனி மற்றும் சிராய்ப்பு ஆகியவற்றிற்கு எதிரான அனைத்து கட்டமைப்பு கூறுகளின் பாதுகாப்பின் முதல் வரிசை கவர் மண்டலமாகும். எனவே இந்தப் பகுதி நீடித்திருக்க வேண்டியது அவசியம். சி. பி. எஃப் லைனர்கள் பொதுவாக 100% பாலிப்ரொப்பிலீன் இழைகளால் கட்டப்படுகின்றன, சுழற்றப்பட்டு வெப்ப பிணைப்புடன், 0.7 மிமீ தடிமன் கொண்ட நெய்த அமைப்பைக் கொண்டுள்ளன. சில அமைப்புகள் லைனருக்கு விறைப்புத்தன்மையை வழங்கும் அதே நேரத்தில் வடிகால் உறுதி செய்ய ஒரு பிளாஸ்டிக் லேட்டிஸ் செய்யப்பட்ட வலையில் லேமினேட் செய்யப்படலாம். அவை வலுவானவை மற்றும் வேதியியல் ரீதியாக செயலற்றவை மற்றும் கட்டுமான தளங்களுக்கு மாறுபட்ட நீளமுள்ள சுருள்களில் வழங்கப்படலாம். சி. பி. எஃப் அமைப்புகளின் அடிப்படை கூறுகள் சி. பி. எஃப் அமைப்புகளின் அடிப்படை கூறுகள்ஃ வடிகட்டி-புதிய கான்கிரீட்டிலிருந்து தண்ணீர் மற்றும் காற்று கடந்து செல்ல அனுமதிக்கிறது, ஆனால் சிமெண்ட் மற்றும் பிற நுண்ணிய திடப்பொருட்களைத் தக்க வைத்துக் கொள்கிறது. வடிகால்-இது வடிகட்டியில் இருந்து காற்று மற்றும் தண்ணீரை ஃபார்ம்வொர்க்கிற்கு வெளியே மாற்றுகிறது. கட்டமைப்பு ஆதரவு-இது வடிகட்டி மற்றும் வடிகால் கூறுகளை ஆதரிக்கும் ஃபார்ம்வொர்க் ஆகும், மேலும் தேவையான ஃபார்ம்வொர்க் சுயவிவரத்தை பராமரிக்கிறது மற்றும் கான்கிரீட் அழுத்தத்தை எதிர்க்கிறது, பொதுவாக ஒட்டு பலகை/கட்டமைப்பு மரம். சி. பி. எஃப் லைனர்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன சி. பி. எஃப் லைனர்கள் செங்குத்து அல்லது சாய்ந்த மேற்பரப்புகளில் ஸ்டேபிள்ஸ் அல்லது பிற ஃபிக்ஸிங் சாதனங்களுடன் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன, முதலில் ஃபார்ம்வொர்க் ஷட்டரிங்கில் அழுத்தப்படுகின்றன. இணைக்கப்பட்டவுடன், கான்கிரீட்டிங் சாதாரண வழியில் செய்யப்படுகிறது. ஃபார்ம்வொர்க் வேலைநிறுத்தத்தின் போது கான்கிரீட்டிலிருந்து சி. பி. எஃப் லைனர்கள் எளிதில் துண்டிக்கப்படுவதால் வெளியீட்டு முகவர்கள் தேவையில்லை. கான்கிரீட் செயல்முறை முழுவதும் மற்றும் கான்கிரீட் அழுத்தங்களின் விளைவாக, சிக்கிய காற்று மற்றும் அதிகப்படியான கலப்பு நீர் மேற்பரப்பில் சிக்கிக் கொண்டு கறைகளை ஏற்படுத்தும், அதற்கு பதிலாக லைனர் வழியாக செல்லலாம். இந்த கலப்பு நீரின் ஒரு விகிதம் லைனருக்குள் வைக்கப்பட்டு, கேபில்லரி செயல்பாட்டின் கீழ், குணப்படுத்த உதவுவதற்காக கான்கிரீட்டிற்குள் மீண்டும் உட்செலுத்தப்படுகிறது. லைனர்கள் பொதுவாக ஒரு துளை கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளன, அவை பெரும்பாலான சிமெண்ட் மற்றும் பிற சிறிய ஃபைன்களைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் விளைவாக (செங்குத்து மற்றும் சாய்ந்த மேற்பரப்புகளுக்கு) ஊடுருவ முடியாத கான்கிரீட்டுடன் ஒப்பிடும்போது ஊதுகுழல்கள் மற்றும் பிற மேற்பரப்பு கறைகள் இல்லாத ஒரு சீரான மேற்பரப்பை உருவாக்குகிறது. ஆனால் மிக முக்கியமாக கணிசமாக மேம்படுத்தப்பட்ட ஆயுள் கொண்ட ஒரு கவர் பகுதியின் சாதனை. சி. பி. எஃப் அனோன் பற்றிய கட்டுரைகள், ஆவணங்கள் மற்றும் அறிக்கைகள், அதை சுவாசிக்க அனுமதிக்கும் லைனர், கட்டிடம், 14 பிப்ரவரி 1992, பக்கம் 47. அனோன்., ஃபார்ம்வொர்க் முறைகள் மற்றும் அமைப்புகள், கான்கிரீட், ஜூலை 1990, தொகுதி 24, எண் 7, பக்கங்கள். 21-24. அனோன்., மெர்சி தரமான கான்கிரீட் நிரம்பி வழிகிறது, கான்கிரீட், மார்ச்/ஏப்ரல் 1994, பக்கம் 32. அனான்., கிருமிகளுக்கு எதிரான போரில் கான்கிரீட், கான்கிரீட், ஜனவரி/பிப்ரவரி, 1995, பக்கம் 19. அனோன்., ஜெம்ட்ரைன் என்பது புதிய புரூம், கான்கிரீட், ஜனவரி/பிப்ரவரி, 1995, பக்கம் 51. அனோன்., தி ரிவர் டீ எஸ்ட்யூரி பிரிட்ஜ், கான்கிரீட், மே/ஜூன், 1996, பக். 8-10. அனோன்., ஜெம்ட்ரேனுக்கு பிபிஏ சான்றிதழ், கான்கிரீட், மே/ஜூன், 1996, பக்கம் 47 வழங்கப்பட்டது. அனன்., லைனர் பாதுகாப்பு சோதனையில் முதலிடம் வகிக்கிறது, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வீக்லி, 12 பிப்ரவரி 1992. அனன்., லைனர் மேற்பரப்பு சோதனைகளில் சிறப்பாக செயல்படுகிறது, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வீக்லி, செப்டம்பர் 1,1993. அனோன்., அழுகலைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு நிறுத்துதல். நெடுஞ்சாலைகள், ஜூலை 1993, பக். 6, 9. அனோன்., ஊடுருவக்கூடிய வடிவங்கள் வாக்குறுதியைக் காட்டுகின்றன. புதிய சிவில் பொறியாளர், 20 ஜூன் 1991, பக்கம் 8. அன்னி பீட்டர், ஜே. மற்றும் சித்தரஞ்சன், என். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவக்கூடிய ஃபார்ம்வொர்க்கில் பயன்படுத்த உள்நாட்டு வடிகட்டி துணிகளின் மதிப்பீடு, இந்திய கான்கிரீட் ஜர்னல் ஏப்ரல் 1995, பக். 215-219. பாம்ஃபோர்த், பி. பி. மற்றும் விலை, டபிள்யூ. எஃப். குளோரைடு பாதிக்கும் காரணிகள் கடல் கட்டமைப்புகளுக்குள் நுழைகின்றன. சர்வதேச மாநாட்டின் நடவடிக்கைகள், கான்கிரீட் 2000, எக்ஸலன்ஸ் மூலம் பொருளாதார மற்றும் நீடித்த கட்டுமானம், தொகுதி 2, E & F N ஸ்பான், லண்டன், செப்டம்பர், 1993, pp. 1105-1118. பார்ஃபூட், ஜே. ஓக்ஹாம்ப்டன் புறவழிச்சாலையில் கனமான நங்கூரமிடப்பட்ட தக்கவைப்பு சுவர்கள். கான்கிரீட், பிப்ரவரி, 1988, பக். 24-26. பார்ஃபூட், ஜே. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவக்கூடிய வடிவமைப்பு. கான்கிரீட், மார்ச்/ஏப்ரல், 1991, பக். பஷீர், பி. ஏ. எம். மற்றும் ராங்கின், ஜி. ஐ. பி. பெல்ஃபாஸ்டில் உள்ள டாக் ஸ்ட்ரீட் பிரிட்ஜில் ஜெம்ட்ரைன் ஃபார்ம்வொர்க் லைனரைப் பயன்படுத்தி போடப்பட்ட மேற்பரப்பு பண்புகளின் உள்ளிருப்பு மதிப்பீடு. லக்சம்பர்க், டு பான்ட் டி நெமோர்ஸுக்கு உள் அறிக்கை, அறிக்கை எண்-டிஏஎஸ் 131, ஏப்ரல், 1992, பக்கம் 10, (வெளியிடப்படாதது). பஷீர், பி. ஏ. எம்., ஷாத், ஏ. ஏ., லாங், ஏ. இ. மற்றும் மாண்ட்கோமெரி, எஃப். ஆர். கான்கிரீட்டின் ஆயுள் மீது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவக்கூடிய படிவத்தின் தாக்கம். சர்வதேச மாநாட்டின் நடவடிக்கைகள், கான்கிரீட் 2000, எக்ஸலன்ஸ் மூலம் பொருளாதார மற்றும் நீடித்த கட்டுமானம், தொகுதி 1, E & F N ஸ்பான், லண்டன், செப்டம்பர், 1993, pp. 737-748. பஷீர், பி. ஏ. எம்., ஷாத், ஏ. ஏ., லாங், ஏ. இ. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவக்கூடிய வடிவமைப்புஃ கான்கிரீட்டில் கார்பனேற்றம் மற்றும் குளோரைடு நுழைவதில் தாக்கம். கடுமையான நிலைமைகள், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ஏற்றுதல் ஆகியவற்றின் கீழ் கான்கிரீட்டின் நடவடிக்கைகள், தொகுதி. 2, (எட் கே சாகாய், என் பாந்தியா மற்றும் ஓ ஈ ஜோர்வ்), ஈ & எஃப் என் ஸ்பான், 1995, பக். 1205-1215. பிரிட்டிஷ் சிமெண்ட் சங்கம். ஹைப்ரிட் நிரந்தர ஃபார்ம்வொர்க்கை பிசிஏ ஆராய்கிறது. பிசிஏ புல்லட்டின் வெளியீடு எண். 13, பிப்ரவரி 1992, பக்கம் 3. வர்த்தக மற்றும் கைத்தொழில் துறை. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவக்கூடிய படிவம், காகிதம் எண் 8, ஜப்பானில் படிவம் பயிற்சி. வெளிநாட்டு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிபுணர் பணி பற்றிய அறிக்கை, லண்டன், அக்டோபர் 1989, பக். 29-32. டுகன், டி. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவல் படிவத்தைப் பயன்படுத்தி கான்கிரீட் ஆயுளை மேம்படுத்துதல். கான்கிரீட் மற்றும் கட்டமைப்புகளில் நமது உலகம் குறித்த 17 வது மாநாடு, சிங்கப்பூர், ஆகஸ்ட், 1992. pp. 57-62. நீங்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள். நீண்ட ஆயுள் கான்கிரீட்டுக்கான ஃபார்ம்வொர்க் லைனர், கான்கிரீட் மே/ஜூன் 1992 ஹாரிசன், டி. ஏ. ஹைடெக் கான்கிரீட் ஜப்பானிய அணை ஏலங்களில் முன்னிலை வகிக்கிறது. புதிய சிவில் பொறியாளர், பிப்ரவரி 1,1990, பக்கம் 22. ஹாரிசன், டி. ஏ. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவக்கூடிய படிவத்தை அறிமுகப்படுத்துதல். கான்கிரீட் காலாண்டு, பிரிட்டிஷ் சிமென்ட் அசோசியேஷன், கோடை 1990, பக். 6 முதல் 7 வரை. ஹாரிசன், டி. ஏ. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவக்கூடிய படிவத்தை அறிமுகப்படுத்துதல். கான்கிரீட் கட்டுமானம், தொகுதி, கான்கிரீட் மண்டலத்தில் கான்கிரீட் ஆயுளை அதிகரிக்கவும். 36, இல்லை. 2, 1991, பக். 198-202. ஜாங், ஜே. டி., ஹராய், கே. மற்றும் மிஹாஷி, எச். ஊடுருவக்கூடிய வடிவங்கள் மூலம் ஆயுள் தொடர்பான கான்கிரீட் பண்புகளை மேம்படுத்துதல்; "கான்கிரீட் கட்டமைப்புகளின் தரக் கட்டுப்பாடு", 2 வது சர்வதேச சிம்போசியத்தின் நடவடிக்கைகள், 12-14 ஜூன், கென்ட், ஸ்பான், லண்டன், பக். 287-296. கசாய், ஒய்., மோட்டோஷி, என்., சாட்டோ, கே. மற்றும் சுகா, கே. ஊடுருவக்கூடிய வடிவங்கள் மற்றும் ஒட்டு பலகை வடிவங்களுடன் தயாரிக்கப்பட்ட கான்கிரீட் தரத்தின் மதிப்பீடு குறித்து ஆய்வு செய்யுங்கள். ஜப்பான் கான்கிரீட் நிறுவனத்தின் பரிவர்த்தனைகள், தொகுதி 10,1988, பக். 59-66. கசாய், ஒய்., நாகானோ, எம்., சாட்டோ, கே. மற்றும் மோட்டோஷி, என். ஊடுருவக்கூடிய வடிவத்திலும் வழக்கமான வடிவத்திலும் தயாரிக்கப்பட்ட கான்கிரீட் மேற்பரப்பின் சிமெண்ட் உள்ளடக்கங்களின் ஒப்பீடு; ஜப்பானின் சிமெண்ட் சங்கம், 42 வது பொதுக் கூட்டத்தின் மதிப்பாய்வு, தொழில்நுட்ப அமர்வு, டோக்கியோ, மே, 1988, பக். 298-301. லம்பர்டன், பி. ஏ. கான்கிரீட்டுக்கான துணி வடிவங்கள், கான்கிரீட் இன்டர்நேஷனல், டிசம்பர் 1989, பக். 58-67. லாங், ஏ. இ., பஷீர், பி. ஏ. எம். மற்றும் கல்லஹான், ஏ. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவக்கூடிய வடிவமைப்பு. கட்டுமான பழுதுபார்ப்பு இதழ், நவம்பர்-டிசம்பர், 1992, பக். 36-40. லாங், ஏ. இ. Zemdrain ஆய்வக சோதனைகளின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முடிவுகள். குயின்ஸ் பல்கலைக்கழகத்திற்கான உள் அறிக்கை, பெல்ஃபாஸ்ட், தேதி குறிப்பிடப்படவில்லை. லாங், ஏ. இ., ஷாத், ஏ. ஏ. மற்றும் பஷீர், பி. ஏ. எம். மேற்பரப்பு கான்கிரீட்டின் ஆயுள் மற்றும் போக்குவரத்து பண்புகளில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவக்கூடிய படிவத்தின் தாக்கம். ஏ. சி. ஐ., எஸ். பி., 154-3,1995, பக். 41-54. லாங், ஏ. இ., ஏ. ஏ. ஷாட், எஃப். ஆர். மாண்ட்கோமெரி மற்றும் பி. ஏ. எம். பஷீர், "ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவக்கூடிய வடிவமைப்பு-பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளின் கீழ் கான்கிரீட்டில் குளோரைடு நுழைவதில் அதன் செல்வாக்கு", கடல் சூழல்களில் கட்டமைப்பு பொருட்கள் குறித்த மாநாட்டின் நடவடிக்கைகள், தி ராயல் சொசைட்டி, லண்டன், எட்ஸ்ஃ, தொகுதி. தி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ், 1994,11-12 மே, பக் 289-309 லாங், ஏ. இ., பஷீர், பி. ஏ. எம்., பிராடி, பி. மற்றும் மெக்காலி, ஏ. மூன்று வகையான கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவக்கூடிய ஃபார்ம்வொர்க் லைனர்களின் ஒப்பீட்டு ஆய்வு. சர்வதேச மாநாட்டின் நடவடிக்கைகள் மனிதகுல சேவையில் கான்கிரீட், டண்டி பல்கலைக்கழகம், 24-28 ஜூன் 1996, pp. 273-280. மாண்ட்கோமெரி, எஃப். ஆர்., ஏ. ஏ. ஷாத் மற்றும் பி. ஏ. எம். பஷீர், "ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவக்கூடிய ஃபார்ம்வொர்க் லைனர்-மேற்பரப்பு உறிஞ்சுதல் மற்றும் கான்கிரீட்டின் ஊடுருவக்கூடிய தன்மையில் அதன் விளைவுகள்", நடவடிக்கைகள், கட்டிடம் மற்றும் கட்டமைப்புகளின் ஆய்வு, மதிப்பீடு, பழுதுபார்ப்பு மற்றும் பராமரிப்பு குறித்த 2 வது சர்வதேச மாநாடு, ஜகார்த்தா, இந்தோனேசியா, எட்ஸ்ஃ, தொகுதி. சிஐ-பிரீமியர் மாநாடு, சிங்கப்பூர், 1992,28-29 செப்டம்பர், பக் 137-141. மராஸ்செகி, எம்., செவ், எம்., அரியோகா, எம். மற்றும் பெக், பி. கான்கிரீட் ஆயுளை மேம்படுத்த ஜவுளி முறை. கான்கிரீட் இன்டர்நேஷனல், நவம்பர், 1993, பக். 37-42. பல்லேட், பி. எஃப். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவக்கூடிய வடிவமைப்பு. பிரிட்டிஷ் சிமெண்ட் அசோசியேஷன் அறிக்கை, செப்டம்பர் 1993, பக்கம் 14. விலை, டபிள்யூ. எஃப். சூடான காலநிலைகளில் உப்பு தெளிப்பு நிலைக்கு ஆளாகும் கான்கிரீட்டுகளின் குளோரைடு ஊடுருவலை எதிர்ப்பதில் ஜெம்ட்ரைன் சி. பி. எஃப் பயன்பாடு; தொழில்நுட்ப அறிக்கை எண். 1303/92/6335, டெய்வுட் இன்ஜினியரிங் லிமிடெட், ஆர் & டி பிரிவு, செப்டம்பர், 1992, (வெளியிடப்படாதது). விலை, டபிள்யூ. எஃப். கான்கிரீட்டின் உறைபனி எதிர்ப்பில் ஜெம்ட்ரைன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவக்கூடிய படிவத்தின் விளைவு. தொழில்நுட்ப அறிக்கை. டெய்வுட் இன்ஜினியரிங் ஆர் & டி, அறிக்கை எண்-1303/92/6349, அக்டோபர் 1992, பக்கம் 13, (வெளியிடப்படாதது). விலை, டபிள்யூ. எஃப். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவக்கூடிய படிவத்தைப் பயன்படுத்தி கான்கிரீட் ஆயுளை மேம்படுத்துதல். 5வது சர்வதேச மாநாட்டின் நடவடிக்கைகள் "கட்டமைப்பு தவறுகள் பழுதுபார்ப்பு, தொகுதி 2,1993, பக். 233-238. விலை, டபிள்யூ. எஃப். நடைமுறையில் உயர் செயல்திறன் கொண்ட கான்கிரீட்டின் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள், பகுதி 2, தரமான கான்கிரீட், மே, 1995, பக். 127-130. விலை, டபிள்யூ. எஃப். மற்றும் விடோஸ், எஸ். ஜே. கான்கிரீட்டின் மேற்பரப்பு பண்புகளில் ஊடுருவக்கூடிய படிவத்தின் விளைவுகள். கான்கிரீட் ஆராய்ச்சி இதழ், தொகுதி 43, எண். 155, ஜூன், 1991, பக். 93-104. விலை, டபிள்யூ. எஃப். மற்றும் விடோஸ், எஸ். ஜே. வெப்பமான காலநிலைகளில் கான்கிரீட்டின் ஆயுள்ஃ ஊடுருவக்கூடிய ஃபார்ம்வொர்க்கின் நன்மைகள், சூடான காலநிலைகளில் கான்கிரீட் குறித்த 3 வது சர்வதேச RILEM சிம்போசியத்தின் நடவடிக்கைகள், (எட் எம். ஜே. வாக்கர்), டார்க்வே, 21-24 செப்டம்பர் 1992, pp. 207-220. ராங்கின், ஜி. ஐ. பி. பெல்ஃபாஸ்டின் டாக் ஸ்ட்ரீட் பிரிட்ஜில் ஜெம்ட்ரைன் ஃபார்ம்வொர்க் லைனரைப் பயன்படுத்தி சைலேன் சிகிச்சையளிக்கப்பட்ட கான்கிரீட் வார்ப்பின் உள்ளிருப்பு மதிப்பீடு. லக்சம்பர்க், டு பான்ட் டி நெமோர்ஸுக்கு உள்ளக அறிக்கை, அறிக்கை எண்-டிஏஎஸ் 139, ஜூன், 1992, பக்கம் 8, (வெளியிடப்படாதது). ரெட்டி, எஸ். ஏ. ஊடுருவ முடியாத கான்கிரீட்டிற்கான ஊடுருவக்கூடிய வடிவமைப்பு. இந்திய கான்கிரீட் ஜர்னல், ஜனவரி, 1992, பக். 31-35. ரோப்பர், எச். காகிதத்தில் விவாதம் W. F ஆல் கான்கிரீட்டின் மேற்பரப்பு பண்புகளில் ஊடுருவக்கூடிய ஃபார்ம்வொர்க்கின் விளைவுகள். விலை, மற்றும் S.J.Widdows. கான்கிரீட் ஆராய்ச்சி இதழ், தொகுதி 45, எண். 163, ஜூன், 1993, பக்கம் 155. செராஃபினி, எஃப். எல். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவக்கூடிய படிவம் (சிபிஎஃப்) அமைப்பைப் பயன்படுத்தி கான்கிரீட்டின் அரிப்பு பாதுகாப்பு; கான்கிரீட்டில் எஃகு அரிப்பு மற்றும் அரிப்பு பாதுகாப்பு குறித்த சர்வதேச மாநாட்டின் நடவடிக்கைகள் (எட் ஆர். நாராயண் சுவாமி), ஷெஃபீல்ட், தொகுதி. 2, 24-28 ஜூலை 1994, பக். 1114-1131. ஷாத், ஏ. ஏ., லாங், ஏ. இ., மாண்ட்கோமெரி, எஃப். ஆர். மற்றும் பஷீர், பி. ஏ. எம். கவர் கான்கிரீட்டின் தரத்தில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவக்கூடிய ஃபார்ம்வொர்க் லைனரின் செல்வாக்கு. ஏ. சி. ஐ., எஸ். பி., 139-6,1993. பக். 91-105. ஷாத், ஏ. ஏ., ஏ. இ. லாங், பி. ஏ. எம். பஷீர் மற்றும் எஃப். ஆர். மாண்ட்கோமெரி, "கவர் கான்கிரீட்டின் தரத்தில் ஒரு ஊடுருவக்கூடிய ஃபார்ம்வொர்க் லைனராக ஜெம்ட்ரேனின் செல்வாக்கு, டுபோன்ட் நெமோர்ஸ் (ஜெர்மனி) க்கான அறிக்கை", அறிக்கை எண். எஸ்எம்ஆர்ஜி-09-1992, கட்டமைப்பு பொருட்கள் ஆராய்ச்சிக் குழு, சிவில் இன்ஜினியரிங் துறை, தி குயின்ஸ் யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் பெல்ஃபாஸ்ட், பெல்ஃபாஸ்ட், 1992, மே, 83 பிபி ஷாட், ஏ. ஏ., ஏ. இ. லாங், பி. ஏ. எம். பஷீர் மற்றும் எஃப். ஆர். மாண்ட்கோமெரி, "கான்கிரீட்டில் குளோரைடு அயனி ஊடுருவுவதில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவக்கூடிய வடிவத்தின் தாக்கம், டுபோன்ட் நெமோர்ஸ் (லக்சம்பர்க்) க்கு அறிக்கை", அறிக்கை எண். எஸ்எம்ஆர்ஜி-11-1993, கட்டமைப்பு பொருட்கள் ஆராய்ச்சிக் குழு, சிவில் இன்ஜினியரிங் துறை, தி குயின்ஸ் யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் பெல்ஃபாஸ்ட், பெல்ஃபாஸ்ட், 1993, அக்டோபர், 14 பிபி ஷாட், ஏ. ஏ. ஏ. எம். பஷீர், ஏ. ஈ. லாங் மற்றும் எஃப். ஆர். மாண்ட்கோமெரி, "கான்கிரீட்டில் குளோரைடு பரவுதலின் அளவீடாக துரிதப்படுத்தப்பட்ட குளோரைடு இடம்பெயர்வு சோதனையின் நம்பகத்தன்மை", நடவடிக்கைகள், கான்கிரீட்டில் எஃகு அரிப்பு மற்றும் அரிப்பு பாதுகாப்பு குறித்த சர்வதேச மாநாடு, ஷெஃபீல்ட் பல்கலைக்கழகம், பதிப்புகள்ஃ ஆர். என். சுவாமி, தொகுதி. ஷெஃபீல்ட் அகாடமிக் பிரஸ், 1994,24-29 ஜூலை, pp 446-460. சைமன்ஸ், ஏ. ஃபார்ம்வொர்க் அன் இன்டர்நேஷனல் ஓவர்வ்யூ, கான்கிரீட் மார்ச்/ஏப்ரல் 1991, பக். 8-11. ஸ்பிரிஜென்ஷ்மிடிட், ஆர். மற்றும் ஃப்ளீஷர், டபிள்யூ. ஷட்டர் லைனர்கள் கான்கிரீட்டின் மேற்பரப்பு அடுக்கை மேம்படுத்துவதற்காக, பீட்டன்வெர்க் + ஃபெர்டிஜீல்-டெக்னிக் (கான்கிரீட் ப்ரீகாஸ்டிங் ஆலை மற்றும் தொழில்நுட்பம்), எண் 11,1990, பக். 78-82. தனகா, கே. மற்றும் இக்கேடா, எச். தனித்துவமான வடிவமைப்பு மூலம் மேற்பரப்பு தரமான கான்கிரீட் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துதல், பாலம் மற்றும் கட்டமைப்பு பொறியியலுக்கான சர்வதேச சங்கம் (ஐஏபிஎஸ்இ) சிம்போசியம், சூரிச், தொகுதி 55,1987, பக். 345-351. வில்சன், டி. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவல் படிவம் (சிபிஎஃப்), கான்கிரீட், மார்ச்/ஏப்ரல், 1994, பக். 20-22. வில்சன், டி. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவக்கூடிய ஃபார்ம்வொர்க் (சிபிஎஃப்) அமைப்புகளின் பயன்பாடு குறித்த மதிப்பாய்வு; கான்கிரீட்டில் எஃகு அரிப்பு மற்றும் அரிப்பு பாதுகாப்பு குறித்த சர்வதேச மாநாட்டின் நடவடிக்கைகள் (எட் ஆர். நாராயண் சுவாமி), தொகுதி. 2, ஷெஃபீல்ட், 24-28 ஜூலை 1994, pp. 1132-1141. வில்சன். டி. மற்றும் செராஃபினி. எஃப். எல். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊடுருவக்கூடிய படிவம், மனிதகுலத்தின் சேவையில் கான்கிரீட் சர்வதேச மாநாட்டின் நடவடிக்கைகள், தொகுதி 4, E & F N ஸ்பான், லண்டன், 24-28 ஜூன் 1996, pp. 281-290. வார்ப்பு (உற்பத்தி)